( i3 ) _ 



point ordinairement, mais nous croyons devoir faire connoîrre les procéd(?s sui- 

 vis par le C. Vauquelia pour trouver la potasse dans le leucitc. 



(,'e chimiste a mis dans uu matras à étroite ouverture 200 grains de leucite en 

 poudre et 2 onces d'acide sulfuriquo tiès-pur. Il a fait Imuillir ce mélange pen- 

 dant 24 heures ; et l'ayant iransvasé dans une capsule de porcelaine, il l'a éva- 

 Î)oré à siccité, il s'est assuré (pie le mutras n'avoit point été attaqué. — 11 h 

 essivé à plusieurs reprises le résidu de l'évaporalion , et ayant fait épavorer de 

 nouveau à siccité la lessive, afin de lui enlever l'excès d'acide qu'elle cnntenoif , 

 il a fait rodissoudre le résidu, évaporer la dissolution et crystalliser. Il a obtenu 

 60 grains de crystiiux octaèdres de sulfate d'alumine , et l'eau mère a donné sur 

 les bords de la capside des houppes salines d'une saveur d'abord acide , ensuite 

 amère. Cette eau-mère ayant été saturée par l'ammoniaque et évaporée à siccité , 

 le résidu fut fondu dans un creuset afin de séparer le sulfate d'anmioniaque ; la 

 niasse fondue a été dissoute dans l'eau ; la dissolution a donné par évaporation 

 des crystaux d'une forme indéterminable, mais qui ont été reconnus être du sid- 

 fate de potasse au moyen d'une dissoluiion de baryte qui, en s'emparant de l'a- 

 cide sulfurique , a séparé cet alkali ; la potasse y étoit dans les proportions de 

 0,5 du poids des leuciies analysés : tandis que Klaproth l'y avoit trouvé dans la 

 proportion de 0,20. Mais en repassant de nouvel acide sulfurique sur le premier 

 résidu, et évaluant la quantité de potasse qu'on sait être toujours renfermée dans 

 le sulfate d'alumine crystalhsé , le C. Vauquelin a approché de très-près le ré- 

 sultat de Klaproth. 



Ayant ensuite analysé des leucites par la voie ordinaire , il y a trouvé silice... 

 56 — alumine . . 20 — chaux . . 2 — oxide do fer, une quantité incommen- 

 sable. Ces quantités additionnées donnent 78 parties , ce qui fait un déficit de 

 22. En supposant a de perte réelle, la quantité de potasse seroit de 20 ; ce qui 

 coïncide parfaitement avec le résultat de Klaproth. 



Le C. Vauquelin a soumis à l'analyse la lave dans laquelle les leucites sont con- 

 tenus , et il y a retrouvé la potasse mais en plus petite quantité. 



La présence d'une substance qui jusqu'ici a paru assez rare dans le rAgne mi- 

 néral , d'une substance sapide, très-soluble , non-seulement fusible, mais la plus 

 propre à faciliter la fusion dts pierres, doit paroître singulière dans un crystal 

 qui , outre les propriétés des autres substances pierreuses , jouit d'un grand de- 

 gré dinfusibilité. 



Enfin, s'il est vrai, comme Schéelle l'a soupçonné, que le stiifate d'alumine 

 crystallisé contienne toujours de la potasse , ti.utes les pierres susceptibles de 

 donner ce sel par la seule action de l'acide sulfurique , doivent contenir égale- 

 ment de cet alîtali, ce qui le rendroit beaucoup plus commun dans le règne mi- 

 néral qu'on ne l'a pensé. A. B. 



Analyse de la sommité, par le C. Vauqueun. 



La sommité, ( Lametherie , théor. de la terre, tom. 2 p. 63 ) ne s'est encore 

 rencontrée que parmi les productions volcaniques. Elle a éié ainsi nommée du lieu 

 OLi elle se trouve; elle n'avoit point été analysée. 

 Le C. Vauquelin a trouvé qu'elle étoit composée , 



de silice 0,46 



d alumine .... 0,49 



de chaux . . . .' 0,0a 



d'oxide de fer. . 0,01 



' Perte .... 0,02 



Tôt AT. . 100 



